( lOO ) 



développées que les faces m. Sur un grand nombre de cristaux on aperçoit encore 

 une troncature sur l'arête pni. 



» Les lamelles rectangulaires à pointement dissymétrique appartiennent à des cris- 

 taux aplatis suivant ^i et dans lesquels celte face est prédominante. L'allongement a 

 lieu parallèlement à l'arête Ihg^. Le pointement terminal est formé par les faces p^ et 

 «,. L'angle de p sur /j, a été trouvé égal à 86" et /t' sur a' égal à i45°. 



» En conséquence de ces données, nous avons è = 86°, 0=10,939, ^=o,342, 

 b'.h:\ 1000: 1 i5o. 



» En lumière polarisée parallèle, entre les niçois croisés, les lamelles losangiques 

 s'éteignent parallèlement à leurs diagonales ; les autres, aplaties suivant^,, s'éteignent 

 sous un angle de 3i° par rapport à l'arête higi. 



» La biréfringence est énergique. Le maximum a été trouvé égal à 0,040. 



» En lumière polarisée convergente, on constate que le plan des axes optiques est 

 parallèle à g^. La bissectrice aiguë est celle qui fait un angle de [\0° avec l'arête A'^', 

 elle correspond à l'axe rig. Le cristal est donc positif. 



» L'angle des axes optiques est d'environ 35°. 



» Dans les cristaux on constate la présence d'une grande quantité d'inclusions 

 vitreuses à bulles fixes qui n'offrent pas généralement de relation nette de forme ni 

 de position avec les faces du cristal; cependant, dans quelques cas, ces inclusions se 

 montrent alignées parallèlement aux faces m. 



Comparaison du silicate d'yttria pur et de la gadolinite nalurelle. 



» La gadolinite artificielle est monoclinique, comme la même espèce 

 naturelle. Comme elle, elle est positive, fortement réfringente, et, dans l'une 

 comme dans l'autre, le plan des axes optiques est parallèle au plan de symé- 

 trie et à la petite diagonale de la base. Cependant les deux minéraux dif- 

 fèrent l'un de l'autre par quelques caractères. Dans la gadolinite naturelle, 

 l'angle d'extinction en g^ est de 3° d'après M. Des Cloizeaux, de 8" à 10" 

 d'après Broger; dans le produit artificiel, cet angle est de 3 1°. Dans le miné- 

 ral naturel, l'écartement des axes optiques est très grand (environ i4o°); 

 dans le produit artificiel, il est petit et ne dépasse pas certainement 35°. Il y 

 a lieu en outre de remarquer la très grande différence de l'angle des faces 

 m dans les deux produits. Ces différences peuvent s'expliquer peut-être par 

 ce fait, que la gadolinite artificielle est un silicate d'yttria pur, tandis que le 

 minéral naturel contient, outre cette base, des oxydes de cérium, de lan- 

 thane et de didyme, de la glucine et de l'oxyde de fer. 



» Oxyde d'yUrium cristallisé. — Le procédé employé pour obtenir le sili- 

 cate d'yttria est celui qu'a appliqué M. Lechartier à la synthèse des bisili- 

 cates. Les expériences exécutées par ce procédé m'ont donné un mélange 

 de cristaux appartenant au système cubique et de prismes allongés. Ce 

 mélange, après digestion dans le carbonate de soude fondu, a été repris par 



